ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОЧБУЛАК И КЫЗИЛАЛМА

ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ кочбулак и кызилалма

Иноят Каримовна Дилмурод Бахтиярович Бекзод

Умарова Махмарежабов Маматкаримович

Ахмедов

Ташкентский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

В результате проведенных научно-исследовательских работ по изучению вещественного состава смеси руд месторождений Кочбулак и Кызылалма определено, что исследуемая проба характеризует золото - серебряную руду. Содержание золота -7,5 г/т и серебра - 61 г/т. Главными рудными минералами являются пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, а также оксиды железа. Нерудная часть представлена в основном кварцем, серицитом, полевыми шпатами, карбонатами, серпентином, каолинитом. К второстепенным следует отнести барит, минералы титана. Промышленно - ценными компонентами руд являются золото и серебро. Основная форма нахождения элемента - самородное и коллоидно - дисперсное золото. Более 95% его связано с самородным золотом, которое может быть отнесено к пылевидному и мелкому. Главными концентраторами золота являются кварц и сульфидные минералы, примерно, поровну.

Ключевые слова: вещественный состав, выщелачивание, извлечение, вкрапленность, технологический процесс, месторождений Кочбулак, Кызылалма.

STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF GOLD-CONTAINING ORES OF THE KOCHBULAK AND KYZILALMA DEPOSITS

Iniyat Karimovna Dilmurod Bakhtiyarovich Bekzod

Umarova Makhmarejabov Mamatkarimovich

Akhmedov

Tashkent State Technical University ABSTRACT

As a result of the research work carried out to study the material composition of the mixture of ores of the Kochbulak and Kyzylalma deposits, it was determined that the sample under study characterizes gold - silver ore. Gold content -7.5 g / t and silver -61 g / t. The main ore minerals are pyrite, galena, sphalerite, chalcopyrite, and iron oxides. The nonmetallic part is represented mainly by quartz, sericite, feldspars,

carbonates, serpentine, and kaolinite. The minor ones include barite, titanium minerals. The industrially valuable components of ores are gold and silver. The main form of finding the element is native and colloidal - dispersed gold. More than 95% of it is associated with native gold, which can be attributed to dusty and fine gold. The main concentrators of gold are quartz and sulphide minerals, approximately equally divided.

Keywords: material composition, leaching, extraction, dissemination, technological process, Kochbulak and Kyzylalma deposits.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день во всем мире ведутся работы по совершенствованию технологических схем обогащения и гидрометаллургической переработки золотосодержащих руд, максимальному вскрытию золотосодержащих сульфидов путем разработки новых технологических и технических решений и повышению эффективности переработки [2-5].

МЕТОДОЛОГИЯ

Золотосодержащие руды месторождений Узбекистана различаются по своему вещественному составу и характеру ассоциации золота с минеральными компонентами. Целью данного исследования является изучение особенностей вещественного состава золотосодержащих руд месторождений Кочбулак и Кызылалма.

ОБСУЖДЕНИЕ

С целью изучения вещественного состава руд от исходных проб отбирались штуфные образцы для минералогического анализа, готовились средние пробы, которые анализировались методами полуколичественного спектрального, химического, пробирного, гранулометрического анализов и рационального анализа на золото и серебро [1]. Результаты химического анализа средних проб руды приведены в табл.1.

Таблица 1

Результаты химического анализа средних проб руды

Наименование компонентов Содержание в пробах, %

Кочбулак и Кызылалма

Кремнезем 73,1

Железо общее 3,92

Оксид железа (+3) 5,6

Оксид железа (+2) 0,71

Оксид титана 0,33

Оксид марганца 0,05

Глинозем 8,9

Оксид кальция 1,6

Оксид магния 1,5

Оксид калия 2,46

Оксид натрия 0,16

Сера общая 1,86

Оксид углерода(+4) 2,34

Оксид фосфора(+5) 0,32

+ H2O -

Свинец 0,1

Цинк 0,048

Мышьяк -

Золото, г/т 7,5

Серебра, г/т 55,4

п.п.п. 4,12

Основными ценными компонентами проб в руде месторождений Кызылалма и Кочбулак являются: золото - 7,5 г/т, серебро - 4,12 г/т [6-9].

Формы нахождения благородных металлов в различных пробах руды изучались с помощью рационального анализа. Рациональный анализ проводился на материале, измельченном до крупности 100 мкм (85 % кл. - 0,074 мм. По результатам рационального анализа, смесь руд Кызылалма и Кочбулак можно отнести к хорошо цианируемым рудам.

Для выяснения распределения основных ценных компонентов по классам крупности исходная руда после дробления подвергалась гранулометрическому анализу. Результаты ситового анализа руды, дробленной до крупности -3+0 мм показывают, что полезные компоненты в основном распределяются по классам крупности примерно равномерно. Отмечается небольшое понижение содержания металлов в крупных классах и повышение их содержания в мелких классах [1011].

РЕЗУЛЬТАТ

В результате минералогического анализа выявлено, что главными рудными минералами являются пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, а также оксиды железа. Нерудная часть представлена в основном кварцем, серицитом, полевыми

шпатами, карбонатами, серпентином, каолинитом. К второстепенным следует отнести барит, минералы титана. Промышленно - ценными компонентами руды являются золото и серебро. Основная форма нахождения элемента - самородное и коллоидно - дисперсное золото. Более 95% его связано с самородным золотом, которое может быть отнесено к пылевидному и мелкому. Главными концентраторами золота являются кварц и сульфидные минералы, примерно, поровну. Серебро представлено самородной, хлоридной и сульфидными формами.

По текстурно-структурным особенностям руд следует отнести к вкрапленным, прожилково-вкрапленным и гнездово-вкрапленным. Отличительной особенностью изучаемой руды является большой разброс в размерах выделений, как самородных металлов, так и их минералов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенных научно-исследовательских работ по изучению вещественного состава руд месторождений Кочбулак и Кызылалма определено, что исследуемая проба характеризует золото - серебряную руду. Содержание золота -7,5 г/т и серебра - 61 г/т. Главными рудными минералами являются пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, а также оксиды железа [12-19]. Нерудная часть представлена в основном кварцем, серицитом, полевыми шпатами, карбонатами, серпентином, каолинитом. К второстепенным следует отнести барит, минералы титана. Промышленно - ценными компонентами руды являются золото и серебро. Основная форма нахождения элемента - самородное и коллоидно - дисперсное золото [20-25]. Более 95% его связано с самородным золотом, которое может быть отнесено к пылевидному и мелкому.

Главными концентраторами золота являются кварц и сульфидные минералы, примерно, поровну. Серебро представлено самородной, хлоридной и сульфидными формами.

REFERENCES

[1] Умарова, И. К., Маткаримов, С. Т., & Махмарежабов, Д. Б. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ГРАВИТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМАНТАЙТАУ. In СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 65-69).

[2] Худояров, С. Р., & Махмарежабов, Д. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ОБОГАТИМОСТИ ПРОБ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМАНТАЙТАУ. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 18-21).

[3] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Солединова, Е. Е. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОРОЖДЕНИЯ ТЕБИНБУЛАК. Scientific progress, 2(1), 317-322.

[4] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Сайдирахимова, М. И.

[5] Umarova, I. K., Salijanova, G. Q., & Avinjanova, S. I. (2018). Study on the enrichment of polymetallic ores of the deposit Handiza. Recommended for publication by the Scientific Research Council of the Uni-versity of Petrosani, 05.03. 2019 Recommended for publication by the Academic Board of the Kryvyi Rih National University, Minutes № 7, 26.02. 2019, 286.

[6] Kaprielova, G. V., Umarova, I. K., DZHALILOV, A., & Maksumova, A. S. (1983). SYNTHESIS AND STUDY OF POLYMERIZATION OF N, N-DIMETHYLAMINOETHYLMETACRYLATE QUATERNARY SALT WITH BENZYL-CHLORIDE. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIIKHIMIYA IKHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 26(8), 978-980.

[7] UMAROVA, I., JALILOV, B., & TURGUNOVA, S. (2020). FLOTATION PROCESSING OF GOLD-CONTAINING ORE IN THE ANGRENSK ORE FIELD. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES, 113.

[8] UMAROVA, I., AMINJANOVA, S., & IBRAGIMOV, J. (2020). THE STUDY OF THE FEATURES OF THE SUBSTANTIAL COMPOSITION OF COPPER-MOLYBDENUM ORE KALMAKYR DEPOSITS. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES, 144.

[9] Umarova, I. K., & Saidhodjaeva, D. D. (2018). INVESTIGATION OF PECULIARITIES OF EXTRACTION OF VALUABLE COMPONENTS FROM DRAWING TAILS OF COPPER-CONSUMER FACTORY AGMK. Technical science and innovation, 2018(2), 202-207.

[10] Бутаева, Г. С., & Умарова, И. К. (2015). Исследование процесса рудоподготовки для кучного выщелачивания золота. In Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources (pp. 149151).

[11] MAKSUMOVA, A., UMAROVA, I., DZHALILOV, A., & KAPRIELOVA, G. (1983). SYNTHESIS AND STUDY OF POLYMERIZATION OF MONOMERIC QUATERNARY SALT OF N, N-DIMETHYLAMINOETHYLMETACRYLATE

WITH ALKYL-HALIDES. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA IKHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 26(8), 981-983.

[12] ASKAROV, M., MA, A., AT, D., & IK, U. (1978). ACTION D'UN AGENT FLOCULANT CATIONIQUE A BASE DE PRODUITS DE POLYCONDENSATION DE LA DICHLORHYDRINE AVEC LES DIAMINES.

[13] Аскаров, Ж. А., Джалилов, А. Т., Муминов, К. М., & Умарова, И. К. (1973). Способ получения ионитов.

[14] Умарова, И. К., & Маманазаров, Ж. Н. (2015). Технологические исследования полиметаллической проб руды месторождения Чинарсай. In Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources (pp. 186-188).

[15] АБДУРАХМАНОВ, С., АРТЫКБАЕВ, Т., БАЕВ, С. А., УМАРОВА, И. К., ВАЛИЕВ, Х. Р., & ШУКЛИН, А. М. (1991). Способ получения сульфида сурьмы

(У).

[16] УМАРОВА, И. К., ЕДГАРОВ, Н. Н., ДЖАЛИЛОВ, А. Т., & АСКАРОВ, М. А. (1982). Способ получения водорастворимых полиэлектролитов.

[17] ASKAROV, M., DZHALILOV, A., UMAROVA, I., & EDGAROV, N. (1978). FLOCCULATING ACTION OF CATIONIC FLOCCULANTS BASED ON THE PRODUCTS OF POLYCONDENSATION OF GLYCEROL DICHLOROHYDRIN WITH DIAMINES. JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY OF THE USSR, 51(8), 1724-1726.

[18] ASKAROV, M., MA, A., IK, U., & NA, G. (1974). INFLUENCE EXERCEE SUR LES RESULTATS DE LA FLOTTATION PAR UN TRAITEMENT MAGNETIQUE DES PULPES ET PAR L'EMPLOI DE POLYELECTROLYTES SOLUBLES DANS L'EAU.

[19] ASKAROV, M., MA, A., AT, D., & IK, U. (1972). SYNTHESE ET ETUDE DES POLYELECTROLYTES HYDROSOLUBLES A BASE DE CHLORURE DE VINYLBENZYLE.

[20] Хайитов, О., Умирзоков, А., Усмонов, К., & Эдилов, Н. (2020). АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИЗУЧЕННОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА. Збрник наукових праць ЛОГОХ, 69-73.

[21] G'ofurovich, K. O., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Justification of rational parameters of transshipment points from automobile conveyor to railway transport. World Economics and Finance Bulletin, 1(1), 20-25.

[22] Хайитов, О., Умирзоков, А., & Равшанов, З. (2020). Анализ текущего состояния и пути повышения эффектиности разработки нефтегазовых месторождений юго-восточной части бухаро-хивинского региона. MamepiaAU конференцт МЦНД, 8-11.

[23] G'ofurovich, K. O., Abdurashidovich, U. A., Ugli, M. U. F., & Ugli, A. A. X. (2020). Justification Of The Need For Selective Development Of The Phosphorite Reservoir By Horizontal Milling Combines. The American Journal of Engineering and Technology, 2(11), 159-165.

[24] G'afurovich, K. O., Abdurashidovich, U. A., & Ogli, B. A. O. (2020). Small Torch Progress In Prospects Gold Mining In Improving Countries. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(09), 65-72.

[25] Хайитов, О., Умирзоков, А., & Бекмуродов, А. (2020). О применении методов подсчета запасов газа в месторождении северный гузар. Збгрник наукових працъ Л0ГОХ, 56-59.